7l(> ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On peut donc, une fois ce rapport connu, calculer les durclôs qu'on obtien- 

 drait sous lOGo'^B en se servant de l'empreinte faite à So'"*-'. 



Une autre conséquence de ces faits est que l'expérience de Brinnel donne 

 pour les métaux recuits des nomiires beaucoup trop forts. Ainsi la dureté 

 du bronze d'aluminium est certainement inférieure à 24, tandis que l'expé- 

 rience directe donne 94 : l'épreuve à la iiille donne un résultat complexe où 

 interviennent à la lois la dureté du métal et la facilité avec laquelle il 

 s'écrouil. 



On voit que les résultats précédents sont insuflisants pour expliquer les 

 dillérences de dureté obtenues sous des pressions différentes*. Il y a une 

 autre cause d'erreur dont il est bien difficile actuellement d'évaluer l'impor- 

 tance : elle est due à l'élasticité du métal. (]equi devrait entrer dans le calcul, 

 c'est la surface de la calotte de la bille enfoncée dans le métal au moment 

 de la pression. En réalité, l'empreinte qu'on mesure est plus faible : (piand 

 la pression cesse, le métal revient élastiquement sur lui-même et le diamètre 

 lu est trop petit. Il est du reste à remarquer que les métaux ayant l'élasticité 

 la plus faible sont ceux qui ont donn('' les écarts les plus faibles pour les 

 duretés mesurées sous des pressions diverses. 



L'épreuve de Brinnel ne nous donne donc qu'une idée grossière de la 

 dureté des métaux ; elle conserve quand même une grande importance pra- 

 tique, à condition de ne se servir des nombres obtenus que comme points 

 de repère sans leur attacher aucune valeur absolue. 



PHYSIQUE. — Gênèralion de grains volumineux dans les métaux. 

 Note de M. Félix Robi.v, présentée par M. H. Le Chalelier. 



MM. Stead (') et Cbarpy (-) onldepuis longtemps signalé le faitimpor- 

 tant que le recuit développe dans l'acier écroui une cristallisation à grains 

 1res grossiers rendant le métal extrêmemenl fragile. 



Reprenant ces éludes et les étendant à tous les métaux, nous avons 

 constaté, comme récemment Sauveur ('), que cette structure ne naît que 

 nettement au delà du début des déformations permanentes, dans des blocs 

 soumis tout entiers à la compression. 



(') CrislalUne structure of Iron and Steel, Melallographist, I. 



(-) Comptes rendus, 1909. 



(') Association internationale pour l'essai des matériau. r, ^e^\-^o^l^, 1912. 



